LE  PHÉNOMÈNE  DE  L’ÉCLAIR 
DANS  LES  ESSAIS  d’OR  , 
ET  l’influence  EXERCÉE  SUR  CE  PHÉNOMÈNE  PAR  LES 
MÉTAUX  DU  GROUPE  DU  PLATINE, 
PAR 
A.  D.  VAN  RIEMSDIJK, 
Lispecteur  Essayeur -Général  a la  Monnaie  Royale  des  Pays-Bas. 
Quand  on  soumet  à la  coupellation  500  milligrammes  d’or  pur 
avec  1 à 2 grammes  de  plomb,  ou  500  milligrammes  d’or  pur 
4-  50  milligrammes  de  cuivre  avec  4%  à 5 grammes  de  plomb , 
à une  température  excédant  le  point  de  fusion  de  l’or,  et  qu’a- 
près  l’opération  on  retire  du  moufle  le  métal  encore  liquide,  il 
s’écoule  un  temps  relativement  considérable,  30  à 40  secondes, 
avant  que  le  bouton  ne  soit  figé.  L’or  coupellé,  incandescent 
au  moment  de  quitter  le  moufle,  se  refroidit  presqu’au-dessous 
de  la  chaleur  rouge  sans  changer  d’état.  Tout  à coup , le  bouton 
lance  une  vive  lumière  d’un  vert  clair  éclatant  (éclair) , qui 
diminue  sensiblement  pendant  que  le  métal  se  refroidit  de  nou- 
veau, pour  cesser  entièrement  après  qu’il  s’est  solidifié. 
L’éclair  se  produit  également,  sans  exception  et  d’une  manière 
très-distincte , quand  on  passe  à la  coupellation  250  Au  4-  25  Ou 
(le  cuivre  est  essentiel)  4-  625  A g avec  3 à 3%  grammes  de 
plomb , la  composition  ordinaire  de  nos  témoins  d’essai  au  de 
gramme  pour  le  titre  de  0,900 , — ou  le  double  quand  il  s’agit 
d’essais  au  % gramme. 
Pour  obtenir  de  bons  résultats  il  faut  opérer  dans  les  condi- 
tions suivantes  : 
